---
title: Tấm thép phủ kẽm-nhôm-magie
desc: Kẽm-nhôm-magie là một loại tấm thép phủ màng chống ăn mòn cao mới, thành phần chính là kẽm, cộng với nhôm, magie và silicon vi lượng. Áp dụng trong các ngành xây dựng, điện gia dụng, ô tô và các ngành khác.
models: 
  - GB/T 38935-2020: Q235
  - EN10346-2015: DX51D, S350GD
place: Công ty TNHH Công nghiệp Trọng Kelunpu Jiaxiang
publishedTime: 2023-08-01
images: 
  - http://kelunpuzhonggong.com/upload/20251102082125.jpg
detail: Có texture/Không texture
spec: 
  - 'Độ dày (Thickness): 0.7~6.0mm'
  - 'Chiều rộng (Width): 1000~1350mm'
packaging: Cuộn đơn
slug: '1'
---

## Thành phần hóa học

| Loại | C | Mn | Si | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | ≤0.22 | ≤1.40 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| DX51D | ≤0.18 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.12 | ≤0.045 |
| Q235 | ≤0.2 | ≤1.70 | ≤0.6 | ≤0.045 | ≤0.045 |

## Các性能 cơ học

| Loại | Độ bền降服 | Độ bền kéo | Độ giãn sau fracture | Độ cứng Rockwell | Thử nghiệm uốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | ≥235 | 370-500 | ≥22 | - | d = 1a |
| DX51D | ≥270 | ≥290 | ≥26 | - | d = 0.5a |
| S350GD | ≥350 | ≥420 | ≥16 | - | - |

1. Khi không có降服 rõ ràng, sử dụng RP0.2, nếu không sử dụng ReL.
2. Chiều rộng mẫu B ≥ 20mm, khi xét đầu tòa B = 20mm; a là độ dày mẫu.
3. Thử nghiệm kéo, thử nghiệm uốn lấy mẫu ngang.
